jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
lois relatives à la perception des lumières brèves et à la portée des signaux lumineux ont été également l'objet de ses études. Chargé d'étudier la production et l'emploi des arcs à courants alternatifs pour les phares, il a été amené bien vite à constater l'insuffisance des connaissances que l'on avait alors sur ces courants, et à réaliser les instruments nécessaires pour leur étude précise. C'est ce qui l'a conduit à imaginer un instrument entièrement nouveau, l'oscillographe, caractérisé par l'emploi d'équipements galvanométriques à période extrêmement courte. Blondel avait été chargé d'organiser, à l'École des Ponts et Chaussées, l'enseignement de l'électrotechnique. C'est ce qui le conduisit à élucider les théories encore obscures de diverses machines industrielles à courants alternatifs. M. le Président rappelle encore la théorie que Blondel a donnée des oscillations des alternateurs accouplés et, parmi ses nombreux travaux sur les ondes électriques, souligne qu'il eut le premier l'idée d'appliquer les propriétés d'un cadre récepteur fermé et mobile à la détermination du gisement d'un navire ou de tout autre objet, ce qui est le principe de la radiogoniométrie ; que c'est sur son initiative, et d'après ses plans qu'ont été réalisés les premiers phares hertziens ; enfin qu'il a indiqué dès 1902 le principe de la téléphonie sans fil par variation d'amplitude des ondes entretenues. Géologie. — L'âge des roches granitiques dans les Pyrénées. Note de M. Eugène RAGUIN, présentée par M. François Grandjean. La zone axiale des Pyrénées et les massifs anciens de la région des plis nord-pyrénéens sont constitués de terrains primaires, de micaschistes et de gneiss. L'ensemble a été fortement plissé à la fin de l'ère primaire par les mouvements orogéniques secondaires et tertiaires, de façon locale seulement. Ces terrains primaires et cristallophylliens sont recoupés et envahis par de vastes intrusions de granites post-tectoniques, mis en place après les mouvements hercyniens, probablement à la fin du Carbonifère. Ainsi que M. Reguin l'a montré antérieurement, les massifs de gneiss situés à la base de la série primaire ont été produits par l'ascension d'un magma granitique diffus, qui a intimement pénétré, assimilé ou imprégné les schistes anciens. L'auteur montre dans
1902 le principe de la téléphonie sans fil par variation d'amplitude des ondes entretenues. Géologie. — L'âge des roches granitiques dans les Pyrénées. Note de M. Eugène RAGUIN, présentée par M. François Grandjean. La zone axiale des Pyrénées et les massifs anciens de la région des plis nord-pyrénéens sont constitués de terrains primaires, de micaschistes et de gneiss. L'ensemble a été fortement plissé à la fin de l'ère primaire par les mouvements orogéniques secondaires et tertiaires, de façon locale seulement. Ces terrains primaires et cristallophylliens sont recoupés et envahis par de vastes intrusions de granites post-tectoniques, mis en place après les mouvements hercyniens, probablement à la fin du Carbonifère. Ainsi que M. Reguin l'a montré antérieurement, les massifs de gneiss situés à la base de la série primaire ont été produits par l'ascension d'un magma granitique diffus, qui a intimement pénétré, assimilé ou imprégné les schistes anciens. L'auteur montre dans cette note qu'il y a eu au moins trois venues de magma granitique dans les terrains anciens des Pyrénées : la première est anté-silurienne ; la suivante, qui a produit les migmatites, est postérieure à l'Ordovicien inférieur et antérieure à l'orogénie hercynienne ; la troisième, postérieure à cette orogénie, est sans doute carbonifère. Géologie dynamique. — Mesures de transparence des eaux de l'Aulne maritime à Trégarvan. Note de M. Claude FRANCIS-BŒUF. L'Aulne, ou rivière de Châteaulin, traverse, pendant la majeure partie de son parcours, des schistes ardoisiers, il est donc normal, a priori, que ses eaux soient chargées de fines suspensions et que leur transparence soit assez réduite. D'autre part, la rivière a été submergée dans son cours inférieur et les eaux marines se rencontrent, maintenant, de l'embouchure (au SE de la rade de Brest) jusqu'à Port-Launay, dans des conditions qui sont à déterminer. L'arrivée des eaux salées change donc la turbidité des eaux fluviales dans cette partie de la rivière. A l'aide d'un disque blanc en porcelaine, d'environ 0m 25 de diamètre, lesté d'un poids de 1 kg, M. Francis-Bœuf a effectué, au coude de Trégarvan, des mesures de transparence, dont il donne les résultats dans cette note. L'auteur
sans doute carbonifère. Géologie dynamique. — Mesures de transparence des eaux de l'Aulne maritime à Trégarvan. Note de M. Claude FRANCIS-BŒUF. L'Aulne, ou rivière de Châteaulin, traverse, pendant la majeure partie de son parcours, des schistes ardoisiers, il est donc normal, a priori, que ses eaux soient chargées de fines suspensions et que leur transparence soit assez réduite. D'autre part, la rivière a été submergée dans son cours inférieur et les eaux marines se rencontrent, maintenant, de l'embouchure (au SE de la rade de Brest) jusqu'à Port-Launay, dans des conditions qui sont à déterminer. L'arrivée des eaux salées change donc la turbidité des eaux fluviales dans cette partie de la rivière. A l'aide d'un disque blanc en porcelaine, d'environ 0m 25 de diamètre, lesté d'un poids de 1 kg, M. Francis-Bœuf a effectué, au coude de Trégarvan, des mesures de transparence, dont il donne les résultats dans cette note. L'auteur montre que les mesures de transparence peuvent servir, dans une large mesure, à étudier les courants compliqués dans le cas d'une rivière submergée et à donner des indications intéressantes pour la sédimentation des vases et leur floculation. Physique appliquée. — L'adhérence des armatures au béton dans le béton armé. Note de M. Vasilesco KARPEN, présentée par M. Aimé Cotton. M. Karpen a montré précédemment (1) que la solidarité entre l'armature et le béton, dans le béton armé, est due au retrait du béton pendant la prise et le durcissement. L'auteur étudie la valeur de l'adhérence et sa répartition le long de la barre. P. C. SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS Séance du 18 novembre 1938, Présidence de M. A. CAQUOT, président. Cette séance est entièrement consacrée au nickelage et au chromage, qui ont une grande importance dans les constructions aéronautiques, en particulier, dans la lutte contre la corrosion. Son organisation est due au président de la IVe Section du Conseil, M. J. COURNOT, qui a présenté le sujet. Introduction, par M. COURNOT. L'exécution consciencieuse des dépôts électrolytiques, c'est-à-dire l'obtention d'un bel aspect et d'une tenue durable, intéresse un grand nombre d'industries. Cette branche électrolytique des traitements de surface a longtemps vécu
de M. Vasilesco KARPEN, présentée par M. Aimé Cotton. M. Karpen a montré précédemment (1) que la solidarité entre l'armature et le béton, dans le béton armé, est due au retrait du béton pendant la prise et le durcissement. L'auteur étudie la valeur de l'adhérence et sa répartition le long de la barre. P. C. SOCIÉTÉ DES INGÉNIEURS CIVILS Séance du 18 novembre 1938, Présidence de M. A. CAQUOT, président. Cette séance est entièrement consacrée au nickelage et au chromage, qui ont une grande importance dans les constructions aéronautiques, en particulier, dans la lutte contre la corrosion. Son organisation est due au président de la IVe Section du Conseil, M. J. COURNOT, qui a présenté le sujet. Introduction, par M. COURNOT. L'exécution consciencieuse des dépôts électrolytiques, c'est-à-dire l'obtention d'un bel aspect et d'une tenue durable, intéresse un grand nombre d'industries. Cette branche électrolytique des traitements de surface a longtemps vécu à l'écart de la collaboration scientifique. Au cours de ces quinze dernières années, la remise à niveau, initialement stimulée par des travaux scientifiques d'outre-Atlantique, a changé la face des choses. Aujourd'hui, on obtient des dépôts dont les qualités sont à l'antipode de celles d'antan. Des améliorations sont encore souhaitables, même pour des dépôts de métaux purs, afin d'obtenir un rendement industriel sûr, et pour les dépôts mixtes, presque tout reste à accomplir. L'un des progrès les plus intéressants est l'obtention d'un brillant direct. Ce brillant direct, qui implique la production d'un dépôt très fin et opaque, confère l'avantage d'un moindre prix de revient à l'avivage final. Il s'obtient en appauvrissant rapidement la gaine cathodique en ions à déposer, par l'emploi de sels complexes et d'additions colloïdales convenables. Les mouillants, qui ont la propriété d'abaisser les tensions superficielles, paraissent avoir un effet systématique dans l'obtention du brillant direct de certains dépôts. La difficulté la plus grande paraît résider dans le maintien, en marche industrielle, du pouvoir de brillance du bain. En ce qui concerne le chromage, son but est actuellement double : ou bien on se borne à réaliser un film extrêmement mince de chrome sur un dépôt normal de nickel,
pour des dépôts de métaux purs, afin d'obtenir un rendement industriel sûr, et pour les dépôts mixtes, presque tout reste à accomplir. L'un des progrès les plus intéressants est l'obtention d'un brillant direct. Ce brillant direct, qui implique la production d'un dépôt très fin et opaque, confère l'avantage d'un moindre prix de revient à l'avivage final. Il s'obtient en appauvrissant rapidement la gaine cathodique en ions à déposer, par l'emploi de sels complexes et d'additions colloïdales convenables. Les mouillants, qui ont la propriété d'abaisser les tensions superficielles, paraissent avoir un effet systématique dans l'obtention du brillant direct de certains dépôts. La difficulté la plus grande paraît résider dans le maintien, en marche industrielle, du pouvoir de brillance du bain. En ce qui concerne le chromage, son but est actuellement double : ou bien on se borne à réaliser un film extrêmement mince de chrome sur un dépôt normal de nickel, afin d'empêcher la ternissure superficielle de ce dernier métal et afin d'obtenir le reflet bleuté à la mode, ou bien on effectue des dépôts épais, d'un but plus spécial. Etat actuel et récents progrès du nickelage, par M. BALLAY. Les applications des dépôts électrolytiques de nickel peuvent être classées en trois groupes : a) Le raffinage électrolytique; b) Le nickelage décoratif ; c) Les revêtements épais, réalisés pour des raisons de résistance mécanique ou de résistance à la corrosion, qui font l'objet de la communication suivante. Actuellement, l'électrolyte est généralement une solution de sulfate de nickel contenant des ions chlore pour la corrosion des anodes, et de l'acide borique comme tampon. Pour obtenir de bons dépôts, il faut un faible pH, afin d'éviter la précipitation des sels basiques de nickel autour de la cathode. Certains corps, comme le citrate de soude, retardent ou même empêchent complètement la précipitation et permettent d'étendre la zone des pH donnant de bons dépôts. Aux États-Unis, on emploie des bains à pH de l'ordre de 2, qui donnent une bonne corrosion anodique ; en outre, l'électrolyte reste clair et, dans certains cas, le plus faible pouvoir de répartition est un avantage. L'adhérence des bulles d'hydrogène
trois groupes : a) Le raffinage électrolytique; b) Le nickelage décoratif ; c) Les revêtements épais, réalisés pour des raisons de résistance mécanique ou de résistance à la corrosion, qui font l'objet de la communication suivante. Actuellement, l'électrolyte est généralement une solution de sulfate de nickel contenant des ions chlore pour la corrosion des anodes, et de l'acide borique comme tampon. Pour obtenir de bons dépôts, il faut un faible pH, afin d'éviter la précipitation des sels basiques de nickel autour de la cathode. Certains corps, comme le citrate de soude, retardent ou même empêchent complètement la précipitation et permettent d'étendre la zone des pH donnant de bons dépôts. Aux États-Unis, on emploie des bains à pH de l'ordre de 2, qui donnent une bonne corrosion anodique ; en outre, l'électrolyte reste clair et, dans certains cas, le plus faible pouvoir de répartition est un avantage. L'adhérence des bulles d'hydrogène à la cathode, si gênantes lorsqu'on veut obtenir des dépôts épais, peut être évitée de diverses manières : filtration et élimination des matières colloïdales; présence d'agents oxydants; addition d'agents abaissant la tension superficielle. C'est cette dernière méthode qui est utilisée dans les bains de nickelage brillants contenant des produits organiques sulfonés. Les conditions rigoureuses de densité de courant et de température nécessaires pour l'obtention de dépôts de nickel brillant avec des électrolytes simples, sont trop difficiles à remplir en pratique, et les bains de nickelage brillant industriels contiennent des produits d'addition plus ou moins complexes : colloïdes organiques, gomme arabique, dextrine, albumine, cadmium, zinc, etc. L'emploi d'électrolytes contenant du cobalt en présence d'aldéhyde formique et de formates donne également des dépôts de nickel brillants; cette dernière méthode est employée sur une assez grande échelle. Le type de bain brillant le plus employé à l'heure actuelle comporte des additions d'acides cycliques sulfoniques. La porosité des revêtements a un grand intérêt pratique; elle est fonction surtout de l'épaisseur des dépôts et disparaît pratiquement pour des épaisseurs de plus de 50 μm. La plus grande partie du nickel extrait au Canada est affinée par électrolyse à l'usine de Port Colborne de l'International Nickel
sulfonés. Les conditions rigoureuses de densité de courant et de température nécessaires pour l'obtention de dépôts de nickel brillant avec des électrolytes simples, sont trop difficiles à remplir en pratique, et les bains de nickelage brillant industriels contiennent des produits d'addition plus ou moins complexes : colloïdes organiques, gomme arabique, dextrine, albumine, cadmium, zinc, etc. L'emploi d'électrolytes contenant du cobalt en présence d'aldéhyde formique et de formates donne également des dépôts de nickel brillants; cette dernière méthode est employée sur une assez grande échelle. Le type de bain brillant le plus employé à l'heure actuelle comporte des additions d'acides cycliques sulfoniques. La porosité des revêtements a un grand intérêt pratique; elle est fonction surtout de l'épaisseur des dépôts et disparaît pratiquement pour des épaisseurs de plus de 50 μm. La plus grande partie du nickel extrait au Canada est affinée par électrolyse à l'usine de Port Colborne de l'International Nickel Co. Le nickel impur, contenant un peu de cuivre et de fer, est coulé en anodes et électrolysé dans une solution de sulfate de nickel contenant un peu d'acide borique et de sulfate de sodium. Les anodes sont placées dans des sortes de cellules qui reçoivent un liquide épuré, débarrassé du cuivre et du fer. Le liquide du compartiment anodique est débarrassé du cuivre par passage sur du nickel et du fer par oxydation et précipitation. Les bains employés pour le nickelage décoratif peuvent être classés d'après la vitesse de dépôt qu'ils permettent; les densités de courant cathodique s'échelonnent entre 0,5 et 10 A/dm2. Le nickelage brillant s'est beaucoup développé aux États-Unis et, à un degré moindre, en Europe; il permet : une meilleure utilisation du nickel déposé à même épaisseur, puisqu'il y a moins d'avivage; une diminution ou même une suppression des frais d'avivage; une diminution de la main-d'œuvre d'attachage des pièces. Le degré de protection augmente très vite avec l'épaisseur du revêtement et on peut classer les revêtements d'après leur épaisseur. La normalisation de qualités types de nickelage rendrait un grand service et elle peut être réalisée facilement en s'appuyant sur les spécifications existantes. Dépôts épais de nickel
du cuivre et du fer. Le liquide du compartiment anodique est débarrassé du cuivre par passage sur du nickel et du fer par oxydation et précipitation. Les bains employés pour le nickelage décoratif peuvent être classés d'après la vitesse de dépôt qu'ils permettent; les densités de courant cathodique s'échelonnent entre 0,5 et 10 A/dm2. Le nickelage brillant s'est beaucoup développé aux États-Unis et, à un degré moindre, en Europe; il permet : une meilleure utilisation du nickel déposé à même épaisseur, puisqu'il y a moins d'avivage; une diminution ou même une suppression des frais d'avivage; une diminution de la main-d'œuvre d'attachage des pièces. Le degré de protection augmente très vite avec l'épaisseur du revêtement et on peut classer les revêtements d'après leur épaisseur. La normalisation de qualités types de nickelage rendrait un grand service et elle peut être réalisée facilement en s'appuyant sur les spécifications existantes. Dépôts épais de nickel et de chrome, par M. M. SYMBOliste. On peut obtenir des dépôts électrolytiques de toute épaisseur voulue (pouvant dépasser 10 mm), et possédant les propriétés mécaniques exigées par leur utilisation. La dureté peut varier de 80 à 600 Brinell pour le nickel et de 400 à 1 200 Brinell pour le chrome, en passant par toutes les duretés intermédiaires. L'examen des structures montre que les dépôts doux sont formés de gros cristaux et les dépôts durs de cristaux très fins. En même temps que les cristaux s'affinent, des inclusions apparaissent dans les dépôts de chrome et des inclusions non métalliques se forment dans les dépôts de nickel. Il y a donc une relation étroite entre la finesse de la structure, la densité des inclusions et la dureté Brinell des dépôts de nickel et de chrome. En agissant sur les conditions physiques, chimiques, électriques de la formation du dépôt, qui déterminent, en même temps que la dimension des cristaux, la concentration et le volume des inclusions, on obtient telle valeur de dureté qu'on s'est fixée d'avance. Mais le métal obtenu n'est de bonne qualité que si les inclusions sont réparties dans le dépôt de manière à lui donner une structure régulière,
le chrome, en passant par toutes les duretés intermédiaires. L'examen des structures montre que les dépôts doux sont formés de gros cristaux et les dépôts durs de cristaux très fins. En même temps que les cristaux s'affinent, des inclusions apparaissent dans les dépôts de chrome et des inclusions non métalliques se forment dans les dépôts de nickel. Il y a donc une relation étroite entre la finesse de la structure, la densité des inclusions et la dureté Brinell des dépôts de nickel et de chrome. En agissant sur les conditions physiques, chimiques, électriques de la formation du dépôt, qui déterminent, en même temps que la dimension des cristaux, la concentration et le volume des inclusions, on obtient telle valeur de dureté qu'on s'est fixée d'avance. Mais le métal obtenu n'est de bonne qualité que si les inclusions sont réparties dans le dépôt de manière à lui donner une structure régulière, des propriétés mécaniques homogènes, sans tensions internes. Les dépôts épais de nickel et de chrome trouvent des applications nombreuses parmi lesquelles : 1° Le moulage électrolytique ou moulage à froid, qui reproduit sans retrait et fidèlement tous les détails de la cathode ; il permet la fabrication d'objets parfaitements brillants et polis bruts d'électrolyse, la fabrication des disques de phonographes et des plaques d'impression résistant à l'usure et à la corrosion des encres ; 2° Le durcissement des pièces métalliques et leur protection contre l'usure et la corrosion chimique et atmosphérique ; il permet de récupérer les pièces usées ou mal usinées en les ramenant à leur cote d'origine, tout en améliorant leurs qualités. Le choix de l'un ou l'autre des revêtements et de leur épaisseur est déterminé par l'application envisagée et par le métal à recouvrir. Sur l'aluminium et ses alliages, le nickel améliore la qualité de l'ensemble tout en lui conservant sa légèreté et lui donne une surface plus résistante à la rayure, au choc et à l'usure et le protège de la corrosion ; le chrome permet de réaliser des pièces mécaniques très légères, possédant un meilleur coefficient de frottement et pratiquement inusables. Sur le zinc et
et polis bruts d'électrolyse, la fabrication des disques de phonographes et des plaques d'impression résistant à l'usure et à la corrosion des encres ; 2° Le durcissement des pièces métalliques et leur protection contre l'usure et la corrosion chimique et atmosphérique ; il permet de récupérer les pièces usées ou mal usinées en les ramenant à leur cote d'origine, tout en améliorant leurs qualités. Le choix de l'un ou l'autre des revêtements et de leur épaisseur est déterminé par l'application envisagée et par le métal à recouvrir. Sur l'aluminium et ses alliages, le nickel améliore la qualité de l'ensemble tout en lui conservant sa légèreté et lui donne une surface plus résistante à la rayure, au choc et à l'usure et le protège de la corrosion ; le chrome permet de réaliser des pièces mécaniques très légères, possédant un meilleur coefficient de frottement et pratiquement inusables. Sur le zinc et ses alliages, le dépôt électrolytique est particulièrement intéressant s'il s'agit de pièces précises ou compliquées obtenues directement par le moulage sous pression; il rend les pièces inoxydables ou inusables. Sur les alliages cuivreux et les aciers inoxydables, le nickel et le chrome améliorent la résistance à la corrosion et augmentent la dureté superficielle. Sur les aciers et les fontes, l'apport de métaux électrolytiques améliore le coefficient de frottement et diminue l'usure ; dans certains cas, il peut remplacer les traitements thermiques, tels que la cémentation et la nitruration, ou bien les compléter en rendant les surfaces plus homogènes et inoxydables. Le durcissement des surfaces par un dépôt électrolytique permet d'obtenir simultanément certaines qualités mécaniques, telles que la résilience dans le cœur de la pièce et une dureté élevée en surface et de réaliser l'inoxydabilité. Il permet de choisir le métal constituant le cœur de la pièce, indépendamment de la dureté superficielle, pour laquelle le dépôt électrolytique permet d'obtenir la valeur que l'on veut. Conclusion de M. Léon GUILLÉLET. Les dépôts électrolytiques, notamment le nickelage, le chromage et le cobaltage, ont fait au cours de ces dernières années, des progrès considérables, résultant des nombreuses recherches effectuées. Si les travaux américains ont